AUX BASSES TEMPÉKATUEES 467 



3. Le second module d'élasticité du quartz diminue de 2 à 

 3,5 % lorsque la température baisse de 0° à — 194°. 



4. A zéro et à la température ordinaire le décrément loga- 

 rithmique satisfait approximativement à la théorie de Boltz- 

 mann, suivant laquelle le décrément logarithmique X est indé- 

 pendant de la période T ; à basse température par contre le 

 décrément diminue lorsque la période augmente. La condition 

 théorique XT = constant énoncée par M. W. Voigt n'est cepen- 

 dant pas satisfaite, mais il y a peut-être tendance vers la réali- 

 sation de cette condition au fur et à mesure que la température 

 s'abaisse. 



5. L'influence de l'amplitude sur le décrément logarithmique 

 est très faible. Nous avons étudié cette influence à la tempéra- 

 ture ordinaire et à celle de la glace fondante et nous avons 

 constaté qu'on ne peut déceler un pareil effet avec certitude. 



6. Pour des fils de verre, récuits préalablement, le décrément 

 repreud sa valeur initiale lorsque, après refroidissement à 

 — 194°, on ramène le fil à la température ordinaire. Le décré- 

 ment conserve, l'accomodation une fois obtenue, une valeur 

 invariable avec le temps pour une même température. 



7. Le décrément est à peu près indépendant de l'amplitude 

 des oscillations. Dans uos expériences (effectuées à la tempéra- 

 ture ordinaire et à celle de la glace fondante), les amplitudes 

 ne dépassaient pas 2,5 degrés. 



8. En ce qui concerne la variation du décrément avec la 

 température les fils ;de verre se comportent sensiblement de 

 la même façon que les fils de quartz. A la température ordi- 

 naire et à zéro le décrément présente une valeur relativement 

 grande et indépendante de la période des oscillations; à basse 

 température le décrément est faible, mais il croît lorsque la 

 période diminue, sans cependant satisfaire la condition : 

 XT = constant. 



9. Contrairement à ce que l'on observe pour le quartz, le 

 second module d'élasticité des fils de verre augmente de 3 ' „ 

 environ lorsque la température baisse de 0° à — 194°. 



lu. Disons, en terminant, que ces expériences ne paraissent 

 pas favorables à l'hypothèse suivant laquelle le frottement 

 intérieur tendrait à disparaître complètement aux basses tem- 



